480 



F. A. H. SOHRIOINKMAKEIIS. 



à température de solidification maxima^ est situé sur le côté AB. En 

 ce poiut a; = rf-, , // = //,, x -}- y = 1 et x^ + y, =1. Les coefficients 

 de r, * et t dans l'équatioTi (10) sont nuls, tandis qu'il résulte de (13), 

 (13) ot (I4i) que r, ,y et / sont infiniment grands. On peut déduire de 

 là que l'isotherme de solidification touche le côté BA en M. 



Si l'on élève davantage la température^ la bande hétérogène se déta- 

 che du côté ///)' et aboutit maintenant tout simplement ans côtés AC 

 et BC du triangle. Les deux portions du champ liquide se sont donc 

 également fusionnées. Eu poursuivant l'élévation de températm-e on 

 voit la baiide se déplacer vers le sommet C , oll elle disparaît à la tem- 

 pérature de fusion de cette substance. 



E nous reste encore à trouver l'allure des courbes de solidification 

 de première espèce; elles sont représentées par une ligure dans le genre 

 do la, lig. 7. On déduit aisément de la fig. que toutes les courbes de 

 solidification doivent partir du point C; il résulte aussi de la situation 

 des bandes hétérogènes^ dans le voisinage des points A et B, que 

 des courbes de solidification doivent aboutir en ces poiids. On aura 

 donc deux faisceaux de courbes de solidification, émanant tous deux 

 (le C, et allant l'un vers A, l'autre vers B. Parmi toutes les cour- 

 bes partant de G il y en a une qui va de C vers M- Cette courbe par- 

 tage le triande en deux et forme la limite entre les deux faisceaux, car 

 chaque courbe de solidification de la partie CBM se dirige vers A et 

 chaque courbe de CMA vers A. Si l'on a donc une fonte dont la com- 

 ])osition est telle qu'elle est indiquée par un point de la région CBM , 

 par cristallisation sa composition se déplace vers /)', et elle ne sera en- 

 tièrement solide qu'à la température de fusion de B. Un liquide de la 

 région CMA change de composition en allant vei's A, et la solidifica- 

 tion s'achève à la température de solidification de cette substance. 



Mais, si l'on a affaire à une fonte qui est indiquée par un })oint de 

 la courbe de solidification CM , cette fonte change de composition en 

 suivant la courbe vers 'M. Toutes les fontes binaires et ternaires cris- 

 tallisent donc en changeant de composition, soit du côté de A, soit du 

 côté de B; seules celles de la courbe CM se dirigent vers M. 



En déduisant les figures précédentes (! et 7 nous avons supposé que 

 le point de fusion de C était plus élevé que celui de A et B. Mais il 

 peut se présenter dans ce cas d'autres circonstances encore, que je me 

 propose d'examiner. Nous commençons toujours par sujjposer qrui la 



